60 



Kobaltglanz. 



Giebt beim Erhitzen an sich nichts Flüchtiges, beim Rösten dagegen arse- 

 nige Säure. V. d. L. auf Kohle entwickelt er Arsenikdämpfe und schmilzt zu 

 einer grauen schwach magnetischen Kugel, welche mit den Flüssen auf Kobalt 

 reagirt. 



Nach Berthier verliert er beim Erhitzen 30 bis 40 p. G. Schwefelarsenik, 

 und lässt zuletzt Co 4 As zurück, worin jedoch noch 5 bis 6 p. G. Schwefel 

 bleiben. 



In Salpetersäure löst er sich (unter Abscheidung von Schwefel und arseni- 

 ger Säure) zu einer rothen Flüssigkeit auf. 



Klaproth analysirte schon den K. von Tunaberg, übersah jedoch den 

 Gehalt an Schwefel. Stromeyer's Analyse gab zuerst ein richtiges Bild von 

 der Zusammensetzung des Minerals. 



1. Skuterud, Kirchspiel Modum in Norwegen, a) Stromeyer. b) Ebbing- 

 haus. 



2. Orawicza im Banat, mit gediegen Wismuth vorkommend, a) Huber dt. 

 6) Strahliger. Patera. 



3. Grube Philippshoffnung bei Siegen. Schnabel. 



4. Grube Morgenröthe bei Eisern unweit Siegen. Derb, lange für Speiskobalt 

 gehalten. Schnabel {Anal, nach Abzug von Schwefelkies und Bergart). 



5. Sogenannter faseriger Speiskobalt von der Grube grüner Löwe bei Siegen. 

 Schnabel. 



6. Sogen. Stahlkobalt von der Grube Hamberg bei Siegen, stahlgrau ins Vio- 

 lette, schwärzlich anlaufend, a) Schnabel, b) Heidingsfeld. 



Berzelius zeigte, dass Stromeyer's Analyse den K. als eine Verbin- 

 bindung von 1 At. Arsenik, 2 At. Kobalt und 2 At. Schwefel zu erkennen giebt, 

 und die übrigen Analysen bestätigen diese Annahme. Man kann ihn demnach 



